Centro de Formação Profissional Aloysio Ribeiro de Almeida SOLDAGEM TIG - PDF Free Download
Download "Centro de Formação Profissional Aloysio Ribeiro de Almeida SOLDAGEM TIG"
Débora Palhares Barbosa
1 Centro de Formação Profissional Aloysio Ribeiro de Almeida SOLDAGEM TIG
2 Presidente da FIEMG Robson Braga de Andrade Gestor do SENAI Petrônio Machado Zica Diretor Regional do SENAI e Superintendente de Conhecimento e Tecnologia Alexandre Magno Leão dos Santos Gerente de Educação e Tecnologia Edmar Fernando de Alcântara Elaboração Ademir Soares da Fonseca Unidade Operacional Centro de Formação Profissional Aloysio Ribeiro de Almeida Varginha MG 2004
3 Sumário Presidente da FIEMG...2 Apresentação Fundamentos do Processo O Processo TIG Gases de Proteção Fontes de Soldagem no Processo TIG Corrente Elétrica no Processo TIG Eletrodos Para o Processo TIG Metais de Adição Variáveis do Processo e Suas Influências Defeitos de Soldagem e Suas Possíveis Causas Técnicas de Soldagem Características do Processo Segurança...28 Referências Bibliográficas...29
5 Apresentação Muda a forma de trabalhar, agir, sentir, pensar na chamada sociedade do conhecimento. Peter Drucker O ingresso na sociedade da informação exige mudanças profundas em todos os perfis profissionais, especialmente naqueles diretamente envolvidos na produção, coleta, disseminação e uso da informação. O SENAI, maior rede privada de educação profissional do país,sabe disso, e,consciente do seu papel formativo, educa o trabalhador sob a égide do conceito da competência: formar o profissional com responsabilidade no processo produtivo, com iniciativa na resolução de problemas, com conhecimentos técnicos aprofundados, flexibilidade e criatividade, empreendedorismo e consciência da necessidade de educação continuada. Vivemos numa sociedade da informação. O conhecimento, na sua área tecnológica, amplia-se e se multiplica a cada dia. Uma constante atualização se faz necessária. Para o SENAI, cuidar do seu acervo bibliográfico, da sua infovia, da conexão de suas escolas à rede mundial de informações internet- é tão importante quanto zelar pela produção de material didático. Isto porque, nos embates diários,instrutores e alunos, nas diversas oficinas e laboratórios do SENAI, fazem com que as informações, contidas nos materiais didáticos, tomem sentido e se concretizem em múltiplos conhecimentos. O SENAI deseja, por meio dos diversos materiais didáticos, aguçar a sua curiosidade, responder às suas demandas de informações e construir links entre os diversos conhecimentos, tão importantes para sua formação continuada! Gerência de Educação e Tecnologia 5
6 1 - Fundamentos do Processo O processo de soldagem a arco sob proteção gasosa consiste em um aquecimento localizado da região a se unir, até que esta atinja o ponto de fusão, formando - se então a poça de metal líquido, que receberá o metal de adição também na forma fundida. A energia necessária para fundir tanto o metal base quanto o metal de adição, é fornecida pelo arco elétrico. No arco elétrico temos cargas elétricas fluindo entre dois eletrodos através de uma coluna de gás ionizado como mostra a figura nº 1. eletrodo Ar + e - argônio Arco elétrico Ar Ar + e - obra Figura nº 1: Arco elétrico utilizando o argônio como gás de ionização. Para isolar a região de soldagem dos contaminantes atmosféricos ( nitrogênio, oxigênio e umidade ), que prejudicam as propriedades mecânicas da junta, são utilizados gases de proteção com características químico-físicas específicas que também ajudam a formar e manter o arco elétrico estável. A altura do arco elétrico é controlada pela diferença de potencial (voltagem) aplicada entre os eletrodos, no caso do processo MIG/MAG, ou pela distância eletrodo peça no caso do processo TIG, e sua intensidade pela corrente elétrica (amperagem) que se faz fluir através da coluna de gás ionizado (plasma). 6
7 2 - O Processo TIG O processo TIG na maior parte de sua aplicação, é um processo essencialmente manual de soldagem. Aplicado principalmente na soldagem de chapas finas ( 0,2 a 3,0 mm ) de aços ao carbono, aços inoxidáveis, alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas, titânio etc..., e onde os requisitos de propriedades mecânicas ou acabamento exigem este tipo de processo de soldagem. O calor necessário para a realização da operação de soldagem é fornecido pelo arco elétrico que é estabelecido a partir de um eletrodo não consumível de tungstênio puro ou ligado. Para evitar a oxidação deste eletrodo por gases ativos como o CO e o oxigênio, são utilizados neste processo gases inertes puros, combinados ou não. A escolha da proteção ideal depende da espessura e tipo de metal base a ser soldado. Durante a operação de soldagem manual, após a determinação da corrente de soldagem e vazão de gás, o soldador deve controlar a altura do arco elétrico, a velocidade de soldagem e a alimentação do metal de adição através de varetas. A figura nº 2 ilustra o processo e a nº 3 os equipamentos utilizados. tocha metal de solda poça de fusão gás arco Metal de adição metal base Figura nº 2: Esquema do processo TIG 7
8 3,5 kgf/cm ² kgf/cm ² Soldagem TIG regulador de pressão sistema de refrigeração água 1 - alta frequência 2 - pré fluxo 3 - pós fluxo 4 - seletor de corrente 5 - ajuste da corrente contato tocha gás fonte cabo negativo cabo positivo Argônio Figura nº 3: Equipamentos utilizados no processo TIG A fonte de soldagem fornece corrente (amperagem) constante podendo ser contínua ou alternada. Com corrente contínua deve-se utilizar a polaridade direta, isto é, o eletrodo conectado no polo negativo e a peça no polo positivo. O valor e tipo da corrente dependem da espessura e tipo de metal base a ser soldado. Na fonte, além do controle do valor da corrente de soldagem, temos o pré - fluxo de gás que determina o intervalo de tempo entre o início da vazão e a ignição do arco elétrico ( protegendo o eletrodo na abertura do arco elétrico ), o pós fluxo que determina o intervalo de tempo entre a extinção do arco e o fim da vazão de gás ( protegendo a poça de fusão e o eletrodo, ainda quentes, da oxidação no final da operação de soldagem ) e a intensidade da corrente de alta freqüência ( utilizada para ignitar o arco elétrico e estabilizar o arco com corrente alternada ). 8
9 3 - Gases de Proteção Os gases de proteção utilizados no processo TIG tem a função de formar e estabilizar o arco elétrico, proteger a poça de fusão dos contaminantes atmosféricos e o eletrodo de tungstênio da oxidação ( o eletrodo se oxidado perde a sua propriedade de alta emissividade eletrônica desestabilizando o arco elétrico ). Os gases utilizados neste processo devem ser inertes, daí a denominação TIG ( Tungstênio Inerte Gás). Os mais utilizados são o argônio, hélio, misturas de argônio e hélio, e misturas de argônio e hidrogênio. O argônio é o gás comumente utilizado neste processo devido as seguintes características: - baixo custo. - alta densidade relativa ( 1,38 ) conferindo boa proteção do eletrodo, do arco elétrico e da poça de fusão. - ótima estabilidade de arco. - penetração de solda satisfatória na maior parte das aplicações. Quando é necessário maior aporte térmico, como no caso da soldagem do alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas de grandes espessuras, além do pré - aquecimento é recomendado o uso do gás hélio ou misturas de hélio com argônio. O gás hélio possui alta condutividade térmica, bem superior ao argônio, fornecendo mais calor à poça de fusão proporcionando soldas com boa penetração e molhabilidade. A figura nº 4 mostra o perfil de penetração da solda com hélio e argônio. 9
10 Hélio Argônio Figura nº 4: Perfil da penetração de solda com os gases hélio e argônio. A utilização do hélio puro possui os seguintes pontos desfavoráveis: - alto custo. - baixa densidade relativa ( 0,14 ) sendo necessário altas vazões para a mesma eficiência de proteção do argônio. - alta tensão do arco para o mesmo nível de corrente com o argônio. - difícil ignição do arco. Portanto, as misturas de argônio e hélio que apresentam características intermediárias entre os dois gases, são muitas vezes a melhor alternativa na escolha do gás de proteção ideal para determinada aplicação. O hidrogênio, apesar de ser um gás ativo, tem característica redutora podendo ser adicionado ao argônio em pequenas quantidades ( menor que 5% ) afim de aumentar a penetração de solda e a velocidade na soldagem automatizada de aços inoxidáveis. 10
11 4 - Fontes de Soldagem no Processo TIG As fontes para o processo TIG são do tipo corrente constante podendo fornecer corrente contínua, alternada com onda senoidal ou quadrada, e correntes pulsadas ( as fontes utilizadas no processo eletrodo revestido podem ser facilmente adaptadas ao processo TIG ). Os valores de corrente fornecidos pelas fontes TIG geralmente variam de 5 a 500 amperes abrangendo uma grande gama de espessuras a partir de 0,2 mm. A tensão em circuito aberto não ultrapassa 80 Volts para a segurança do operador. 11
12 5 - Corrente Elétrica no Processo TIG O tipo de corrente elétrica utilizada neste processo influencia a penetração de solda, a limpeza superficial dos óxidos da superfície do metal base e o desgaste do eletrodo de tungstênio. A figura abaixo mostra o efeito do tipo de corrente na penetração de solda e na concentração de calor no eletrodo e na peça. 70% + 30% - 50% 30% - 70% + 50% Corrente contínua eletrodo positivo Corrente contínua eletrodo negativo Corrente alternada Figura nº 5: Influência da do tipo de corrente elétrica na penetração e na concentração de calor. Com corrente contínua a polaridade direta ( eletrodo negativo ) é a recomendada apesar de não proporcionar ação de limpeza. Com este tipo de corrente a penetração é profunda e o desgaste do eletrodo é minimizado. Aplica-se a soldagem da maioria dos metais, todos os tipos de aços, cobre e suas ligas, titânio ou seja, metais onde não é necessária a limpeza dos óxidos superficiais. Na corrente reversa ( eletrodo positivo ) a ação de limpeza é eficiente mas o desgaste excessivo do eletrodo inviabiliza a aplicação deste tipo de corrente. Na corrente alternada temos características intermediárias as anteriores. Este tipo de corrente por promover média penetração e ação de limpeza satisfatória é a indicada para a soldagem do alumínio e suas ligas e o magnésio e suas ligas, metais onde a limpeza dos óxidos superficiais é fundamental na realização da 12
13 operação de soldagem. Sempre que é utilizado este tipo de corrente, o ignitor de alta freqüência permanece acionado durante toda a operação de soldagem para estabilizar o arco elétrico. 13
14 6 - Eletrodos para o Processo TIG Os eletrodos para o processo TIG são varetas sinterizadas de tungstênio puro ou ligado ao tório ou zircônio, ambos na forma de óxidos. O tungstênio possui alto ponto de fusão ( 3,392 ºC ) e evaporação ( 5,906 ºC ) e ótimas características de emissividade eletrônica. Estes eletrodos seguem a classificação AWS conforme tabela abaixo: Composição Química Tabela A Classificação ( % em peso ) AWS Tungstênio Tória Zircônia Outros Cor de identificação EWP 99, ,5 Verde EWTh-1 98,5 0,8 a 1,2 -- 0,5 Amarelo EWTh-2 97,5 1,7 a 2,2 -- 0,5 Vermelho EWZr 99,2 -- 0,15 a 0,40 0,5 Marrom Tabela A: Classificação dos eletrodos segundo a AWS. A adição destes elementos tem a finalidade de aumentar a emissividade eletrônica, estabilidade de arco e durabilidade do eletrodo. 14
15 A tabela B mostra os valores de corrente elétrica em função do tipo e diâmetro do eletrodo e tipo de corrente elétrica utilizada, onde pode - se notar o baixo nível de corrente suportado pelo eletrodo pelo desgaste do mesmo com corrente contínua polaridade reversa ( eletrodo positivo ). Tabela B Diâmetro do eletrodo Corrente contínua ( amper ) Corrente alternada ( amper ) ( mm ) Direta Reversa EWP EWZr 0,26 até até 15 até 15 0, , , , , , , , Tabela B: Valores de corrente em função do diâmetro do eletrodo e tipo de corrente elétrica. O eletrodo de tungstênio puro é utilizado na soldagem com corrente alternada, sendo que o ligado ao zircônio suporta maior nível de corrente como mostrado na tabela. Com corrente contínua é recomendado a utilização do eletrodo ligado ao tório. 15
16 Perfil da Ponta do Eletrodo Na utilização de corrente contínua a ponta do eletrodo deve ser afiada conforme figura abaixo. D 15º 2D Figura nº 6: Perfil da ponta do eletrodo. É importante que a afiação seja no sentido longitudinal ao eixo do eletrodo e bem uniforme para proporcionar um arco estável. Alterando - se o ângulo da ponta do eletrodo obtém - se variação no perfil da penetração. Ângulos agudos concentram mais o arco aumentando a penetração e ângulos maiores diminuem a penetração aumentando a largura do cordão conforme mostrado na figura nº 7. Figura nº 7: Influência do ângulo da ponta do eletrodo na penetração. Na utilização de corrente alternada, a ponta do eletrodo deve tomar a forma de uma esfera. Quando a amperagem usada é adequada ao diâmetro do eletrodo, 16
17 esta configuração é alcançada pela fusão da ponta do eletrodo abrindo - se o arco por alguns instantes. 17
18 7 - Metais de Adição Os metais de adição para o processo TIG são fornecidas, para a soldagem manual, na forma de varetas com um metro de comprimento e em vários diâmetros sendo os de 1,6 a 6,4 mm os mais comumente utilizados. Para a soldagem automatizada o metal de adição são fornecidos em bobinas de arames que são alimentados por sistemas semelhantes aos do processo MI - MAG. Existe uma grande variedade de metais de adição para o processo TIG tornando este aplicável a soldagem de praticamente todos os metais industrialmente utilizados ( aços ao carbono, inoxidáveis, alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas, magnésio e suas ligas, níquel, titânio, ferro fundido etc...). Estes metais seguem a classificação AWS ( Sociedade Americana de Soldagem ) e são especificados pela composição química ou como no exemplo abaixo, onde é mostrada a especificação de varetas sólidas para a soldagem de aços carbono. Exemplo: arame ER 70 S 3, onde, ER = indica que o arame pode ser usado como eletrodo e vareta. 70 = indica o limite de resistência a tração em psi que neste caso seria de psi ou 49,2 kgf/mm. S = indica arame sólido. 3 = digito relativo a composição química. 18
19 8 - Variáveis do Processo e Suas Influências Corrente Elétrica ( amperagem ) A principal influência desta variável está no controle da penetração do cordão de solda. A figura n-º 8 mostra o aumento da penetração com o aumento da corrente para uma mesma velocidade de soldagem. 80 A 140 A 180 A Figura nº 8: Penetração de solda em função da corrente de soldagem. Distância do Eletrodo à Peça Esta variável controla a altura do arco elétrico. Quanto maior a distância do eletrodo à peça maior o altura e largura do arco elétrico. Com isto, maior área do metal base é aquecida resultando num cordão mais largo. A figura abaixo ilustra este fato. Figura nº 9: Influência da distância eletrodo - peça no perfil do cordão de solda. 19
20 Velocidade de Avanço ( Velocidade de Soldagem ) Esta variável também influencia a penetração de solda. Para uma velocidade muito alta de soldagem, o arco não permanece tempo suficiente na região de solda para proporcionar uma boa fusão e penetração do cordão. Já para uma velocidade baixa, a penetração aumenta mas, para uma velocidade excessivamente baixa de soldagem, o próprio metal fundido na poça funciona como isolante térmico para a transferência de calor do arco para o metal base, prejudicando também a penetração de solda. A figura abaixo mostra esta influência. 0,15m/min 0,18m/min 0,20m/min Figura nº 10: Influência da velocidade de soldagem na penetração de solda. 20
21 Inclinação na Tocha Esta é outra variável que tem influência sobre a penetração de solda. De acordo com a figura a seguir, soldando-se com inclinação positiva ( puxando a solda ), o arco elétrico atua diretamente sobre a poça de fusão, aumentando a penetração. Já, no sentido negativo ( empurrando a solda ), o arco elétrico permanece sobre o metal de base frio, reduzindo a penetração da solda. +15º 0º -15º Figura n-º 11: Influência da inclinação da tocha na penetração de solda. Observação: Na soldagem do alumínio e suas ligas deve-se trabalhar com inclinação negativa (empurrando). Vazão de Gás A vazão do gás é responsável pela proteção adequada do eletrodo e da poça de fusão garantindo soldas isentas de oxidação e porosidade. Seu valor ideal depende do tipo de metal a ser soldado, condições de ventilação do ambiente e nível de amperagem utilizado. Logicamente, em função destes fatores, quanto menor o seu valor maior a economia de gás no processo de soldagem. 21
22 9 - Defeitos de Soldagem e Suas Possíveis Causas Mordedura - alta velocidade de soldagem. - alta amperagem. - alta distância da tocha à peça. - manuseio inadequado da tocha. Falta de Fusão - baixa amperagem. - junta inadequada. - manuseio inadequado da tocha. Falta de Penetração - baixa amperagem - alta velocidade de soldagem. - junta inadequada. 22
23 Porosidade - vazão inadequada ( muito alta ou baixa ). - superfície com impurezas ( tinta, óleo, graxa, umidade, oxidação... ). - distância tocha - peça muito alta. Na cratera Inclusão de Tungstênio - contato do eletrodo na poça de fusão. 23
24 Trincas de Solidificação No centro do cordão - alta restrição principalmente no passe de raiz em juntas de grande espessura. - metal de adição inadequado. - preenchimento incompleto da cratera. - alta amperagem. 24
25 10 - Técnicas de Soldagem Limpeza A preparação de junta a ser soldada é fundamental para a obtenção de soldas de alta qualidade. O processo TIG por não ser eficiente na desoxidação e limpeza da poça de fusão exige limpeza rigorosa da junta, retirando - se resíduos de óleo, graxa, fuligem etc. As bordas devem estar ao metal brilhante e quando necessário é feita a proteção com um gás inerte, geralmente o próprio argônio, na contra solda em passes de raiz, como na soldagem de tubulações de aços inoxidáveis. Posicionamento da Tocha As figuras a seguir mostram posições da tocha recomendadas para a execução de soldas de boa qualidade. - para juntas de topo. 5 a 15º 90º - em ângulo. 45º 45º 25
26 - alimentação do metal de adição. 20 a 30º - posição vertical. 10 a 30º - posição do eletrodo. 3 a 3m 26
27 11 Características do Processo Processo de baixa taxa de deposição em soldagem manual : 1,3 kg / hora. Solda em todas as posições. Solda praticamente todos os metais industrialmente utilizados. Pouca geração de fumos. Solda espessuras a partir de 0,2 mm. Requer soldadores altamente qualificados. Pode ser aplicado em juntas onde não é necessário a utilização de metal de adição-solda autógena. Muito empregado em passes de raiz. Produz soldas com ótimas propriedades mecânicas. Ótimo acabamento. O processo pode ser automatizado. 27
28 12 - Segurança Devido o soldador estar sujeito a itens agressivos como radiações ultra violeta e infra vermelha, fumos em ambientes fechados, queimaduras por peças quentes e choques elétricos, para sua proteção é indispensável a utilização de EPI completo indicado para o processo, ou seja: máscara com lente apropriada (em função da amperagem utilizada de acordo com a tabela abaixo ), luvas, perneiras, avental, mangotes, sapato e óculos de segurança como mostra a figura seguinte. 28
29 Referências Bibliográficas ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR Informação e documentação, trabalhos acadêmicos, apresentação. Rio de Janeiro, Telecurso 2000 Curso Profissionalizante Mecânica - Processos de Fabricação - Volume 1 - Fundação Roberto Marinho - Editora Globo - São Paulo S. P. ALCAN. Manual de Soldagem, MARQUES, Paulo V. Tecnologia da Soldagem. Belo Horizonte, ESAB, SANTOS, J. F. e QUINTINO, L. Processos de Soldadura. Lisboa (Portugal), Edições Técnicas do Instituto de Soldadura e Qualidade,